420 METALLUEGIA GALVANO-ELETTRICA 



con grafite ed assoggettarle alla precipitazione galvanica , 

 ma quanti tentativi infruttuosi ! Nel mentre che io rico- 

 prendole di grafite con un finissimo pennello avvertivo 

 di non distruggere la freschezza del lavoro^ le rendevo 

 così poco conduttrici che, o non le vedevo coprirsi pun- 

 to, o non del tutto. Incominciato 11 deposito, l' ho veduto 

 piìz volte distaccarsi dalla forma ed arricciarsi allorché 

 accadeva alla corrente un cambiamento di forza , e 

 sempre quando disteso sulla parte più conduttrice non 

 potendosi più dilatare s' ingrossava ai bordi . L' impiego 

 di una corrente forte dovette essere sempre escluso nel 

 mentre che, usandone poi una troppo debole , P opera- 

 zione andava a rilento in guisa che la grafite perdeva 

 la sua facoltà conduttrice ^ e dal complesso dei fatti mi 

 sembrò di poter ritenere essere necessario il proporzio- 

 nare r ampiezza dello zinco e V energia della corrente 

 elettrica alla conducibilità dello strato di grafite , e mi 

 sembrò di poter riconoscere , nel deposito di mano in 

 mano che si formava, un aggiustamento delle sue mole- 

 cole dopoché sono precipitate, e tanto più grande quan- 

 to è più sollecita la precipitazione. 



Non contento perciò dell' esito delle mie esperienze 

 le quali io facevo colla scorta di quelle che furono 

 acennate nei giornali forse applicate ad oggetti meno 

 delicati dei miei che erano copie di medaglie, di cammei 

 etc. cercai se vi erano mezzi pei quali si potesse ren- 

 dere più conduttrice la superficie della stearina senza 

 guastare di molto la freschezza degli impronti degli og- 

 getti che rappresentava . Misi a prova diverse polveri 

 di metalli in sostituzione alla grafite , e cioè dei se- 

 guenti : 



Bismuto. 



Antimonio. 



Bronzo . 



Lega di bronzo e slagno . 



Lega di bronzo e piombo . 



